( 6^2 ) 



J'espérais obtenir un produit meilleur en employant des 

 dissolutions de sulfate d'alumine que je calcinais plus ou 

 moins fortement avec les bois ou les charbons, mais les 

 résultats en général ont été négatifs, c'est-à-dire que des 

 charbons ou des bois imprégnés de sulfate d'alumine et 

 calcinés jusqu'à décomposition complète de ce sel ne m'ont 

 jamais fourni des charbons décolorants de bonne qualité; 

 la matière minérale active paraît donc bien être le phos- 

 phate calcaire. 



Il ne faudrait cependant pas conclure que certains sels 

 décomposables à une très-haute température ne puissent 

 absolument pas donner des charbons décolorants. En effet, 

 j'ai fait absorber par de petits cubes de bois léger (sapin, 

 bois blanc, etc.) du sulfate de magnésie en excès; les blocs 

 desséchés ont été introduits dans un grand creuset; calcinés 

 pendant longtemps à une haute température, ils ont fourni 

 un charbon renfermant environ 50 pour cent de cendres ma- 

 gnésienne; il était plus énergiquement décolorant que plu- 

 sieurs noirs en grains de première qualité, que ces mêmes 

 noirs réduits en poudre et que le noir d'ivoire le plus fin. 



Un habile et savant ingénieur qui s'occupe spéciale- 

 ment de la question des sucres, assistait à l'essai de ce 

 charbon et l'estimait comme étant de beaucoup supérieur 

 à tous les autres charbons essayés en sa présence. 



La même expérience répétée en employant du charbon 

 de bois ou de la braise au lieu du bois en nature , ne m'a 

 donné que de mauvais résultats dans plusieurs expé- 

 riences. 



Le chlorure de magnésium, sel si facilement décompo- 

 sable par la chaleur en présence de vapeur d'eau , donne- 

 rait sans doute les mêmes résultats et pourrait être utilisé 

 au même titre; je m'en suis servi en l'ajoutant à la dissolu- 



